144 VISCOSITÉ DE QUELQUES MÉTAUX 



présente '/,» ^ Vso de la valeur totale du décrément, 

 Grâce à celte correction, iM. Sclimidt se trouve dans la 

 possibilité de mettre en évidence plusieurs faits. 



M. Schmidt constate entre autres que l'accommoda- 

 tion joue un grand rôle dans ces déterminations. La 

 valeur du décrément d'un fil qui vient d'être suspendu 

 diminue pour des oscillations répétées. Ainsi, pour un 

 fil d'acier, M. Schmidt trouve pendant quatre jours les 

 valeurs suivantes du décrément: 0,0007040, 6401, 

 6109, 5864, 5676, 5472. Les expériences ultérieures 

 donnent la dernière valeur du décrément. Pour un fil 

 de magnésium, tout de suite après la suspension, le 

 décrément était de 0,01031 , après dix jours 0,006638. 

 Ainsi, grâce à l'accommodation, le décrément se rap- 

 proche de plus en plus d'une limite par des oscillations 

 prolongées. M. Schmidt, dans ses expériences, ne cher- 

 chait pas à arriver aux décréments limités et, par 

 ce fait, tous ses résultats portent sur les décréments 

 logarithmiques influencés par l'effet de l'accommo- 

 dation. 



C'est Gauss qui, en étudiant les propriétés des so- 

 lides et principalement leur allongement, en arrive 

 déjà à la conclusion que le fil ne prend pas instantané- 

 ment sa longueur définitive ; il faut un certain temps 

 depuis le moment de la suspension pour que le fil 

 prenne sa longueur maximum. Gauss attribue ce phé- 

 nomène à une cause qu'il dénomme « réactivité élas- 

 tique ». Plusieurs physiciens ne tardèrent pas à révéler 

 des faits analogues dans d'autres phénomènes élas- 

 tiques, par exemple dans la torsion, et ils cherchèrent 

 à les représenter par des formules. Ainsi MM. Kohi- 



